%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构防腐涂装体系
%%% ============================================================================
施工单位应编制《涂装施工及验收技术标准》，经设计单位、监理单位认可后方可施工。钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，修补时可采用手工机械除锈。经除锈后的钢材表面在检查合格后，应在 \qty{3}{h} 之内应进行防腐施工。

用于桥梁钢结构的防腐涂料不但要具有优异的耐盐雾、耐酸碱等防腐性能，还必须具备优异的耐候性（重涂周期按 25 年考虑）。根据\防腐涂装，建设地点的大气腐蚀种类属于 \腐蚀环境，钢结构涂装体系如下：

\paragraph{主体钢结构外表面}
索塔外表面（不含塔脚段）、钢箱梁及挑臂外表面、挑臂内表面（除桥面）采用的涂装体系见\cref{tab:钢结构外表面涂装}。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 主体结构外表面应采用长效型防腐涂装方案，下列代码将根据 BridgeEngineering 宏
%%% 包选项的设定选择 JT/T 722 或 CJJ/T 235 选择腐蚀环境分类对应的防腐涂装体系。
%%% 两套规范的防腐涂装方案略有不同。对于 C5-I 、C5-M 环境，两套规范均提供了多套
%%% 防腐涂装方案，应取消注释下一句代码并自行修改方案的编号。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\begin{table}%[H]
  \caption{主体结构外表面涂装}\label{tab:钢结构外表面涂装}
  \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 长效型\CorrClass}
  % \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 长效型\CorrClass-2}
\end{table}
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\paragraph{塔脚外表面}
塔底塔脚承压板至塔座以上 \qty{5}{m}范围，属于干湿交替区，采用的涂装体系见\cref{tab:塔脚外表面涂装}。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 自行选择干湿交替和水下区方案
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\begin{table}%[H]
  \caption{塔脚外表面涂装}\label{tab:塔脚外表面涂装}
  \input{tables/防腐涂装方案/干湿交替1.tex}      
  % \input{tables/防腐涂装方案/干湿交替2.tex}
  % \input{tables/防腐涂装方案/水下区.tex}
\end{table}
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\paragraph{主体结构内表面}
索塔内表面、钢箱梁内表面内设除湿系统，采用的涂装体系见\cref{tab:钢结构内表面涂装}。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 主体结构的内表面须根据是否为封闭环境，是否采用除湿系统，选择相应的涂装方案。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\begin{table}%[H]
  \caption{主体结构内表面涂装}\label{tab:钢结构内表面涂装}
  \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 封闭内抽湿}
  % \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 封闭内不抽湿}
  % \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 非封闭内\CorrClass}
\end{table}
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\paragraph{钢—混凝土结合面}
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 钢—混凝土结合段应在伸入结合面不小于 20mm 范围内采用相邻部位配套体系
%%% 涂装方案，自行修改交叉引用的标签。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
梁内与塔内压重段内表面为钢—混凝土结合面，采用的涂装体系同\cref{tab:钢结构内表面涂装} 中钢结构内表面涂装体系，防腐范围伸入钢—混凝土结合面不小于 \qty{20}{mm}。

\paragraph{钢桥面板}
与铺装混凝土接触的钢桥面采用的涂装体系见\cref{tab:桥面板涂装}：
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 钢桥面涂装体系需根据摊铺沥青的温度确定，选择涂装体系时应与桥面铺装沥青类型
%%% 相适应，也可以选择喷锌或喷铝。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\begin{table}%[H]
  \caption{桥面涂装}\label{tab:桥面板涂装}
  \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 钢桥面高温}
  % \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 钢桥面低温}
  % \input{tables/防腐涂装方案/钢桥面喷锌铝}
\end{table}
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\paragraph{主体结构其他构件}
\begin{enumerate}
  \item U 型肋内表面：表面抛丸除锈达到 {\rmfamily Sa2\sfrac{1}{2}} 级，涂刷醇溶性无机硅酸锌车间底漆 1 道 \qty{30}{\micro m}；
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 高强螺栓连接摩擦面，也可以采用表面预处理除锈达到 Sa2.5 级后喷涂 1 道 
  %%% \qty{80}{\micro m}无机富锌涂料。热喷铝不适用于相对湿度大，雨水多的环境。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  \item 高强螺栓连接部位摩擦面：表面预处理除锈达到 Sa3 级，热喷铝 1 道 \qty{100}{\micro m}，在高强螺栓拧紧后，端部所有缝隙均应以腻子封堵严实；
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 高强螺栓连接摩擦面，也可以采用表面预处理除锈达到 Sa2.5 级后喷涂 1 道 
  %%% \qty{80}{\micro m}无机富锌涂料，再按相邻部位配套体系涂装中间漆和面漆。
  %%% 热喷铝不适用于相对湿度大，雨水多的环境。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  \item 高强螺栓连接部位外表面：表面预处理除锈达到 Sa3 级，热喷铝 1 道 \qty{150}{\micro m}，涂刷环氧封闭漆 1 道 \qty{30}{\micro m}，再按相邻部位配套体系涂装中间漆和面漆。
\end{enumerate}

\paragraph{附属结构}
钢护栏等附属结构采用的涂装体系见\cref{tab:附属结构涂装}：
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 附属结构一般根据腐蚀环境采用相应的普通型防腐涂装方案。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\begin{table}%[H]
  \caption{附属结构涂装}\label{tab:附属结构涂装}
  \input{tables/防腐涂装方案/\IndustryStyle 普通型\CorrClass}
\end{table}